iiber den Amalgamationsprozefs. 9 



dein ersten Zusatz aber nur die Hälfte an, weil sich der Erzhaufen, wie 

 Barba sich ausdrückt, durch einen zu grofsen Quecksilberzusatz zu sehr 

 erkälten würde, — und setzt die zweite Hälfte im Verlauf des Prozesses 

 nach und nach zu. Ein häufiges Durchtreten oder Trituriren des Haufens 

 ist sehr nothwendig und mufs um so öfter geschehen, je weniger sich die Tem- 

 peratur des Erzhaufens erhöhet. Ohne einige Erhitzung des Erzschlammes 

 schreitet der Prozefs zu langsam vor, weshalb man einem zu kalt bleibenden 

 Erzhaufen durch neue Magistralzusätze zu Hülfe kommt, wodurch die Tem- 

 peratur vergröfsert wird. Auf einigen Amalgamirhütten bringt man die Erz- 

 haufen während des Amalgamationsprozesses, auf einige Tage in einen Wärm- 

 ofen (Estufa) um den Prozefs zu beschleunigen. Die Kunst des Amalgamirers 

 besteht darin, den Haufen in dem gehörigen Grad der Wärme zu erhalten, 

 wozu das äufsere Ansehn des Quecksilbers ihm die Anleitung giebt. Eine 

 glänzende Oberfläche deutet auf Mangel an Wärme, oder auf ein Stocken des 

 Prozesses, den man durch neue Magistralzusätze zu beleben sucht. Bedeckt 

 sich das Quecksilber mit einer schwarzgrauen Haut, welche sich bei der Be- 

 wegung des Quecksilbers in Falten zu legen scheint, wobei die Quecksilber- 

 theüchen selbst nicht mehr im Zusammenhange bleiben, sondern sich in 

 langen Schwänzen fortziehen, welche mit grauen Häuten umgeben zu sein 

 scheinen; so ist die Hitze zu grofs, der Amalgamationsprozefs stockt eben- 

 falls, und es wird ein Zusatz von ungelöschtem Kalk oder auch von Asche 

 nothwendig. Einen solchen Zustand mufs der Amalgamirer indefs möglichst 

 zu vermeiden suchen, weil ein vermindertes Silberausbringen und ein grofser 

 Quecksdberverlust jederzeit die Folge desselben sind, und weil der Entsil- 

 berungsprozefs in einem Haufen, welcher einen Kalkzusatz erfordert hat, 

 nur schwierig wieder einzuleiten ist. Behält das Quecksilber das Ansehen 

 des matt gearbeiteten Silbers und bedeckt es sich dabei mit einem bleifar- 

 benen Staube, ohne im mindesten seinen Zusammenhang zu verlieren, wenn 

 es sich beim Bewegen in einem Gefäfs auch in kleine Kügelchen theilt, welche 

 jedoch bald wieder zusammenlaufen, so hat der Prozefs einen gewünschten 

 Fortgang. Neue Quecksilberzusätze sind erforderlich, wenn das sich bil- 

 dende Amalgam zu steif wird. Stockt der Amalgamationsprozefs, ohne dafs 

 sich aus der Beschaffenheit des Quecksilbers auf einen fehlerhaften Zustand 

 des Erzhaufens schliefsen liefse ; so mufs ein neuer Zusatz von Kochsalz ge- 

 geben werden, wodurch die Ausscheidung des Silbers und die Ansammlung 

 Phys. Klasse 1828. B 



